40 I. H. L. Vogt. 
weise aufhören muss, wenn die Restmasse oder die Mutter- 
lauge ein gewisses Maximum des Kieselsäuregehalts oder 
des Sauerstoffverhältnisses erreicht hat. Bei der Schritt 
für Schritt vor sich gehenden Aussonderung des relativ 
basischen Minerals Augits wird nämlich in dem vorliegenden 
Falle die Mutterlauge immer reicher an &0,. Dadurch 
steigert sich zuerst die Schwerschmelzbarkeit so stark, dass 
die ganze Masse, deren Temperatur bei dem Krystallisa- 
tionsprocesse schon ziemlich stark abgenommen hat, auf 
einem gewissen Stadium (ca. 3.5-Silikat) ohne weiteres er- 
starren muss. Zu diesem rein physikalischen Momente 
kommt noch, dass sich in gewöhnlichen Silikatschmelzmas- 
sen, welche saurer als ca. 2.5—3-Silikat sind, immer ein staub- 
artiges Mineral ausscheidet!), welches wir aber nie in un- 
seren vorliegenden Schlacken (No. 52— 55) finden. Es ergiebt 
sich somit, sowohl aus physikalischen, wie aus chemisch- 
mineralogischen Gründen,dass die Mutterlauge in den vorlie- 
genden Fällen nicht sauerer als ca. 3- oder 35-Silikat werden 
kann. 
Unter der Voraussetzung, dass der Augit nach der 
Formel R&O, + n Al,O, zusammengesetzt ist, ergiebt sich, 
dass folgende Procente Augitmineral auskrystallisiren kön- 
nen, wenn die Mutterlauge an den Sauerstoffgrenzen resp. 
3.0- und 3.5-Silikat erstarrt: 
3.0- 3.5-Silikat. 
| Proc. Augit ca. 54 Proc. ca. 65 Proc. 
ln > Glasrest AG 9s BS 
| »  Augit - 48 » = Gl » 
Sr 0 >, Glasrest Do so 
Die mikroskopische Untersuchung zeigt nun, dass die 
beiden Schlacken bei weitem nicht ein Drittel, ja nicht ein- 
mal ein Zehntel oder ein Zwanzigstel Glas enthalten. 
1) Cfr. den Abschnitt über die Emailleschlacken in meinen früheren Ar- 
beiten über Schlacken. 
